197 
lichen elektrolytisch entwickelten Wasserstoff aufnimmt, ab- 
sorbieren die genannten festen Metalle in gleichen Zeiten 
nahezu gleiche Mengen des Gases, trotzdem der elektro- 
lysierende Strom monatelang durch die Voltameter flo8 und 
die Stromstarke von Zeit zu Zeit verdndert wurde. Es zeigte 
sich, da8 die zuerst blanken Oberflachen der Metalle ein mattes 
Aussehen erhielten. An Palladium und Platin entwickelten sich 
nach langerer Zeit dunkle Flecken. 
Die Erscheinung wird damit zu erklaren sein, da der 
Wasserstoff das Metall bei seinem allmahlichen Eindringen in 
das Innere auflockert. 
An Quecksilber jedoch konnte eine Triibung des Spiegels 
nicht beobachtet werden. Die Wasserstoffabsorption hing bei 
diesem Metall im Gegensatz zu den festen von der angewandten 
Stromstarke ab. 
Ausgedehnte Untersuchungen wtber die Wasserstoffpolari- 
sation im dauernd geschlossenen und periodisch gedffneten 
Stromkreis ergaben bei Quecksilber, dessen Oberflache durch 
den Strom keine sichtbare Veradnderung erfahrt, da das 
Potential mit fortschreitender Wasserstoffbeladung zunimmt 
bis zu einem Grenzwert, der bei 2°6 Volt gelegen ist, wenn 
man der Wasserstoffelektrode eine Bleisuperoxydplatte als 
Normalelektrode entgegenstellt. GréSere Unregelmafigkeit er- 
gab die Polarisation an den festen Metallen. Es war zwar auch 
hier das Potential von der Dauer der Beladung mit Wasserstoff 
abhangig, wie bei Quecksilber, doch wirkte dieser Tendenz zur 
Erhohung der Potentialdifferenz die durch die Auflockerung 
der Metalle bedingte VergréSerung der Oberflache entgegen, 
die eine Erniedrigung der Potentialdifferenz im Gefolge hat. 
Dieses Gegeneinanderwirken der beiden Vorgaénge kam be- 
sonders bei Platin zum klaren Ausdruck. 
Die angewendete Methode gab auch Aufschluf8 Uber die 
Anderung des Widerstandes der Wasserstoffelektroden in 
der umgebenden Schwefelsdure. Dieser Widerstand nahm bei 
allen untersuchten Metallen mit der Dauer der Beladung ab. 
Kathoden von besonders grofer Oberflache (Bleischwamm, 
Palladium- und Platinmoor) besafen den kleinsten Widerstand. 
23* 
